标题：钨电极
研究现状
钨熔点高(3683℃±20℃)，电子发射能力强，弹性模量高，蒸气压低，故很早  钨电极就被用作热电子发射材料[。纯金属钨极的发射效率很低，且在高温下再结晶形成等轴状晶粒组织而使钨丝下垂、断裂。 为克服上述缺点，适应现代工业新技术、新工艺的发展，各国材料工作者正致力于研究和开发各种新型电极材料。以钨为基掺杂一些电子逸出功低的稀土氧化物，既能提高再结晶温度，又能激活电子发射。稀土金属氧化物具有优良的热电子发射能力，稀土钨电极材料一直是替代传统放射性钍钨电极材料的开发方向。本文介绍了几种稀土钨电极材料的制备和研究成果，以及电极材料的有关应用情况，并展望了钨电极广阔的应用前景，旨在为我国稀土钨电极材料研究与应用提供参考。[1]
应用范围
钨电极用于TIG焊接，这是在钨基体中通过粉末冶金的方法掺入0.3%-5%左右的稀土元素如：铈、钍、镧、锆、钇等而制作的钨合金条，再经过压力加工而成，直径从0.25到6.4mm，标准长度从75到600，而最常使用的规格为直径1.0、1.6、2.4和3.2，电极端的形状对TIG而言是一项重要因素，当使用DCSP时，电极端需磨成尖状，且其尖端角度随着应用范围，电极直径，和焊接电流来改变，窄的接头需要一较小的尖端角，当焊接非常薄的材料时，需以低电流，似针状的最小电极来进行，以稳定电弧，而适当的接地电极可确保容易引弧，良好的电弧稳定度及适当的焊道宽度。当以AC电源来焊接时，不必磨电极端，因为使用适当的焊接电流时，电极端会形成一半球状，假如增加焊接电流，则电极端会变为灯泡状及可能熔化而污染熔金。
特性
钨电极在钨极氩弧焊中对电弧的起弧、电弧的稳定性和焊接质量都起到重要的作用。在电弧的高温作用下钨电极发生质量的损失，称为钨电极的烧蚀。为了便于讨论钨电极的烧蚀机理，烧蚀可分为添加氧化物的烧蚀和钨本身的烧蚀。
分类
钨铈电极在钨中加入氧化铈，生产钨铈电极。具体数据如下表： 
牌号 掺杂物 掺杂量 其他掺杂量 电子逸出功 色标涂头 
WC20 CeO2 1.80~2.20% <0.20% 2.7~2.8 灰色 
钨铈比钨钍材料有如下优点： 
*非辐射性 *低熔化率 *长的焊接寿命 *良好的起弧性。因此，钨铈是低电流焊接环境下钨钍的最好代替品。 
钨铈电极主要应用在低电流的直流焊接。 
钨铈在低电流下有着极佳的起弧性能，因而成为大多有轨管道焊接装备制造商的标准，此外，它也用于其他的低电流应用像是精小的部件焊接等。 
钨铈并不适合于高电流条件下的应用，因为在这种条件下，氧化物会快速的移动到高热区，即电极焊接处的顶端，这样对氧化物的均匀度造成破坏，因而由于氧化物的均匀分布所带来的上述好处将不复存在。 
钨镧电极在钨中加入氧化镧，生产钨镧电极。具体数据如下表： 
牌号 掺杂物 掺杂量 其他掺杂量 电子逸出功 色标涂头 
WL10 La2O3 0.80~1.20% <0.20% 2.6~2.7 黑色 
WL15 La2O3 1.30~1.70% <0.20% 2.8~3.0 金黄色 
WL20 La2O3 1.80~2.20% <0.20% 2.8~3.2 天蓝色 
钨镧有如下优点： 
*机械切割性能更好 *抗蠕变性能更好 *再结晶温度高 *延展性好。 
钨镧电极目前已经是国际上最受欢迎的电极材料，尤其是含量为1.5%（与含量2.0%有区别）的钨镧电极。 
科学研究表明，1.5%钨镧具有最接近2.0%钨钍所表现出来的导电性能，因此，焊接人员可以轻松的更换电极，而不用更换设备的参数。 
在1998年有一个很著名的现场试验，就是将2.0%钨钍电极，2.0%钨铈电极和两家厂商提供的1.5%钨镧电极分别在70安和150安电流，300伏直流电环境下进行焊接任务，果就是，在这两种情况下，1.5%钨镧电极都表现出了其卓越的焊接性能，同时还体现了它的烧伤率小的特点。 
钨镧电极也适用于交流电焊接任务，而且性能卓越。 
钨钍电极在钨中掺杂氧化钍，生产钨钍电极。具体数据如下表： 
牌号 掺杂物 掺杂量 色标涂头 
WT10 ThO2 0.90~1.20% 黄色 
WT20 ThO2 1.8~2.2% 红色 
WT30 ThO2 2.80~3.20% 紫色 
WT40 ThO2 3.80~4.20% 桔黄色 
与纯钨材料相比，钨钍有如下特点： 
*电子功能更低 *在结晶温度更高 *导电率更好 *机械切割性能好。 
钨钍电极一种普遍使用的钨电极材料，它有比纯钨还要优越的焊接性能，因而广泛应用于直流电焊接领域。 
钨钍电极操作简便，即使在超负荷的电流下也能很好的运作，现在仍然有很多公司使用这种材料，它被看作是高质量焊接的一部分。 
虽然如此，人们还是逐渐的将目光转到其他类型的钨电极，例如钨铈和钨镧，这不仅仅是因为它们在大部分应用领域都表现出卓越的性能，而且，重要的是它们没有辐射伤害。由于钨钍电极中的氧化钍产生微量的辐射，使得部分焊接人员不愿意靠近它们。 
在使用钨钍电极焊接时一定要保持良好的通风环境，废弃的焊接头要妥善处理。 
钨锆电极在钨中掺杂氧化锆，生产钨锆电极。具体数据如下表： 
牌号 掺杂物 掺杂量 其他掺杂量 电子逸出功 色标涂头 
WZ3 ZrO2 0.20~0.40% <0.20% 2.5~3.0 棕色 
WZ8 ZrO2 0.70~0.90% <0.20% 2.5~3.0 白色 
钨锆电极和纯钨电极一样，只能在交流电环境下进行焊接工作。 
钨锆电极在交流电环境下，焊接性能良好。尤其在高负载电流的情况下，钨锆电极表现出来的优越性能，是其他电极不可替代的。 
在焊接时，钨锆电极的端部能保持成圆球状而减少渗钨现象，并具有良好的抗腐蚀性。 
由于其他可替代产品的出现，钨锆电极的需求量将会有减少的趋势。主要替代产品是钨镧电极。 
钨钇电极钨钇电极在焊接时，弧束细长，压缩程度大，在中、大电流时其熔深比较大目前主要应用于军事工业和航空航天工业。 在钨中掺杂氧化锆，生产钨锆电极。具体数据如下表： [1]
牌号 掺杂物 掺杂量 其他掺杂量 电子逸出功 色标涂头 
WY YO2 1.80~2.20% <0.20% 2.0~3.9 蓝色
钨电极行业浅析
钨电极具体起源于哪里，我就不多说了，因为这个我也不知道，但是，我知道，现在很多工业流程中已经少不了这一焊接器材。
钨电极种类很多，不过目前市面上及使用中，钍钨电极和铈钨电极还是使用最多的，原因无他，红头钍钨虽然有少量的放射性污染，但是现在的国民经过三聚氰胺啊有毒胶囊啊明胶啊地沟油啊什么的早已练就百毒不侵，区区一点放射性污染当然是毛毛雨啦，据我所知，目前国内钨电极生产商在发货时基本会将放射性污染考虑在内，但是对经销商却没有起到有效的引导作用，反而是前一阵红头钍钨的原料之一“硝酸土”产能跟不上，导致钍钨出货量大幅下降，但是价格却一路高涨，而且就算是产能恢复了以后，上游原材料供货商依然控制价格，导致钍钨的价格下降的很慢。
钨电极作为工业焊业焊接器材中的一种，其实地位是很尴尬的，说他是焊材吧，有人还说这个属于电工电气，说他是电工电气类别的，它还确实有焊接的作用。这种焊材在焊接时不燃烧不熔化却有烧损，总的来说，也属于耗材的一种。
中国的钨极生厂商群体不算很大，却供应着世界上很多国家的正常使用，而且，这个东西虽然看似神秘，进入门栏却也很低，买些设备就可以投入生产，因此一些急于发财的人陆续进入这个行业，挣钱没有错，但是这些人却是以挣钱为目的，不管产品质量优劣，一味以价格取胜，使得整体行业水平参次不齐，经销商卖这个，却也不是每个人都备着一台钨极无损探伤仪，谁给的供货价格低谁就是有奶的娘，一切向钱看，殊不知，这样也是害了自己。
相对于国内的经销商来说，国外来的客户就要文明有素养的多，不是我崇洋媚外，在很多方面，我们确实是远远不如人家的，同样的产品，供给国外客户的货就要好的多。以前总说中国人卖东西，一等品卖欧美和日本，二等品卖印度等周边国家，三等品卖自己，这是为什么，是因为我们自身对于产品的质量检验标准放的很低。中国人愿意吃地沟油吗?都知道地沟油怎么做出来的，可是谁愿意吃那些动物腐烂的肝脏熬出来的油呢，但是这时候就有一匹专家跳出来说了，目前还没有有效的手段检测地沟油和正常的食用油的区别，这说明了什么呢？是说专家收了钱了还是水平不够高，还是我们平常吃的食用油其实也是地沟油呢？这个道理拿到钨极上来也是可以用的，中国已经是世界工厂，既然是世界工厂，出货当然是走量的，走量的货理所当然质量不用像“范思哲”一样追求高质量的仅此一件了，因为，供给国内的货，除非经销商特殊要求，一般是发三等品的，就算是经销商的特殊要求，他也是拿来做出口的。
我在百度搜了搜，所有关于钨电极行业的文章都是技术文章，纸上谈兵而已，能不能用的上还两说，工业制品是冷冰冰的，却不代表整个行业也是死气沉沉的，在这个行业中，有一个生厂商很特别，不是我偏爱，淄博迈科焊接器材有限公司确实会让你刮目相看，这个生产商很年轻，充满了青春的朝气，年轻的团队，年轻的领导者，创新的思维，却又有过硬的质量。今年，年轻的迈科还搞了一个“迈科质量年”，号称要与行业内任何一家企业比质量，这确实很振奋人心，也许有一天，这个年轻却又蓬勃发展的企业会实现他们的口号：为全球钨电极领域提供最有价值的产品和服务，致力于提升行业高度，推动工业文明进步。